" Le variazioni per H = 12,80 sono molto piccole, specialmente in prin- 

 cipio, onde le curve si accostano di nuovo le une alle altre. Ciò dipende dal- 

 l'avvicinarsi dallo stato di saturazione magnetica che, come è noto ('), è sen- 

 sibilmente lo stesso pel ferro ricotto e per l'incrudito. 



« Salvo quest'ultimo particolare, l'andamento del fenomeno pel MP è 

 analogo al precedente ma è forse ancora piti accentuato. 



" Nei dati citati ho trascurato le variazioni di sezione perchè la misura 

 diretta dei diametri non l'avrebbe sentita; e l'ipotesi della costanza del vo- 

 lume non è ammissibile essendo le variazioni di densità dell'ordine stesso di 

 quelle di lunghezza. Del resto la correzione in parola non avrebbe fatto che 

 esagerare l'effetto constatato. 



" Pel filo ricotto di fresco (tab. I e II), l'aumento iniziale è quasi in- 

 sensibile; ma, per piccole H, la diminuzione è molto minore che per grandi. 

 Inoltre in vari altri esemplari l'aumento iaiziale fu molto evidente, sebbene 

 non quanto nei fili ricotti da un anno. 



" Si potrebbe tentare di spiegare la variazione in parola colla maggior 

 viscosità magnetica del ferro ricotto rispetto all'incrudito ('-). Infatti questo 

 acquista istantaneamente la I normale, mentre, in quello, per piccole H, 

 il valore istantaneo è minore del normale; ed è appunto il valore istantaneo 

 che si misura col galvanometro balistico. Ma, tanto dai dati conosciuti, quanto 

 da alcune prove da me fatte col metodo magnetometrico, la spiegazione è 

 dimostrata insufficiente per la grandezza sia degli aumenti sia dei valori di H 

 per cui si verificano (Rowland, Hspkinson). 



« Si tratta dunque di un vero aumento iniziale della suscettibilità do- 

 vuto all'incrudimento. E pare un fatto generale che le cause tendenti a di- 

 minuire la permeabilità massima, l'aumentino per le minori H. Così accade 

 per le trazioni nei limiti di elasticità (Villari) , e per le variazioni della 

 temperatura (Rowland, Hopkinson). 



« 6. Effetto dei grandi incrudimenti. Le curve magnetiche del ferro 

 incrudito e del ricotto furono messe a confronto da vari autori e specialmente 

 dall'Ewing, ma fu generalmente esaminato un unico incrudimento. I numeri 

 sopra riportati, e specialmente quelli delle tabelle I e lì ci permettono di 

 esaminare come si alteri la curva magnetica del ferro al crescere dell'incru- 

 dimento. Perciò ho tracciato le curve delle fig. 2 (MT) e 3 (MP) aventi 

 per ascisse le H e per ordinate i valori definitivi delle IT e TP. La curva 1 

 è pel ferro ricotto (col. 5); le altre (2, 3, 4, 5, 6), sono pel ferro dopo 

 il 2° 3° 4° 5" 6" incrudimento (colonne 11, 15, 17, 19. 21). Tanto pel MT, 

 quanto pel MP, ma specialmente pel primo, i primi allungamenti hanno 

 poco effetto; infatti tra la P e la 2^^ curva l'allungamento è di 4, 6, mentre 

 tra la 2^ e la 3^ è di 3, 4 ; la variazione poi si accelera, per rallentarsi 



(') V. Ewing, Magnetic Induction in Iron etc, cap. VII. 

 (2) V. Ewing, op. cit., pag. 128. 



